ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Наказ Мінекономіки   
 
 
 
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ  
криш талевого скла  
 
1. Цей Технічний регламент  установлює вимоги до продукції   
з криштал евого скла  (далі – продукці я), що  ввод иться в обіг та нада ється  
на ринку  України . 
Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви Ради 
69/493/ЄЕС від 15 грудня 1969 року про  наближення законодавств  
держав -членів про кришталеве скло . 
 
2. Дія цього Технічн ого регламент у поширюється на продукцію ,  
що вход ить до товарн ої позиції  7013  Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяльності ( УКТ ЗЕД ), а саме  посуд столовий, кухонний, 
туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житл а  
або аналогічних цілей . 
 
3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на  продукцію , 
призначен у для експорту.  
 
4. Склад, характеристики та маркування продукції , зазначен ої в пункті  2,  
і будь -яка форма пропонування цієї прод укції повинні відповіда ти визначення м 
і правилам, наведеним у цьому Технічному регламенті  та додатках  до нього . 
 
5. Найменування виду криштал евого скла , зазначен і в графі  2 додатка 1 до 
цього Технічного регламенту , не мож уть використовуватис я до продукції , яка 
не відповід ає характеристик ам, визначени м у графах  4–7 додатка 1  
до цього Технічного регламенту . 
 
6. Якщо продукція , на як у поширюється дія цього Технічного регламенту , 
належить до  одно го з видів криштал евого скла , зазначен ого в граф і 2 додат ка 1 
до цього Технічного регламенту , на неї може  бути нанесен ий ідентифікаційний 
символ , зазначен ий і описаний  у графах  8 і 9 додатка 1  
до цього Технічного регламенту . 
 
7. Якщо торговельна марка  (знак для товарів і послуг) , найменуванн я 
виробника  або будь -який інший напис містить  як основ у чи корінь ,  
або прикметник  від найменування  виду криштал евого скла , що визначе ний   
 
 2 
у графі  2 додатка 1 до цього Технічного регламенту , або будь -який інший 
напис , який можна сплутати з найменуванням  виду криштал евого скла ,  
то перед такою інформацією  видимим шрифтом  зазначається : 
 
a) найменування  виду криштал евого скла , з якого виготовлена продукція, 
за умови, що його  характеристики  відповідають характеристикам , зазначени м  
у графа х 4–7 додатка 1 до цього Технічного регламенту ; 
 
б) точн а інформаці я про основні характерист ики продукції , якщо  
ця продукція  не відповіда є характеристик ам, зазначени м у граф ах 4–7 додатка 1 
до цього Технічного регламенту . 
 
8. Найменування  виду криштал евого скла та ідентифікаційн ий символ , 
визначені  в додатку 1 до цього Технічного регламенту , можуть бути нанесені  
на одн ому і тому самому  маркованні  відповідної продукції . 
  
9. Методи визначення хімічних і фізичних властивостей кришталевого 
скла, визначені в додатку 2 до цього Технічного регламенту, використовуються 
для визначення відповідності між найменуванням виду кришталевого скла  
та ідентифікаційного символу, нанесених на продукцію, та відповідними 
характеристиками, зазначеними у графах 4–7 додатка 1 до цього Технічного 
регламенту . 
10. Контроль за дотриманням вимог цього Технічного регламенту 
здійснюється відповідно до Закону України  “Про державний ринковий нагляд  
і контроль нехарчової продукції ”. 
 
Заступник директора департаменту  
технічного регулювання –  
начальник управління метрології  
та метрологічної діяльності              Юрій ПОПРУГА  
 Додаток 1  
до Технічного регламенту  
криштал евого скла  
(пункт  5) 
 
Види  криштал евого скла  
 
№ 
з/п Вид криштал евого скла  Характеристики  Маркування  
 Найменування  Поясн ення  Оксиди металів (%)  Густина  Показник 
заломлення  Твердість 
поверхні  Ідентифі ка-
ційний символ  Примітка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Багатосвинцевий 
кришталь 30%  
 Показник у 
відсотках 
відноситься 
до вмісту 
оксиду 
свинцю PbO ≥ 30% ≥ 3,00 *  
 Кругла етикетка.  
Колір: золотий  
≥ 1 см 2 Свинцевий кришталь 
24% PbO ≥ 24% ≥ 2,90 *  
3 Малосвинцевий 
кришталь   ZnO BaO PbO K 2O 
окремо або разом  
≥ 10% ≥ 2,45 nD ≥ 1,520  - 
 Квадратна етикетка.  
Колір: сріблястий  
Сторона: ≥ 1 см 
4 Барієвий кришталь  BaO PbO K 2O 
окремо або разом  
≥ 10% ≥ 2,40 - 
 За 
методом 
Віккерса  
 - 550 
± 20 
 Етикетка у формі 
рівностороннього 
трикутника.  
Колір: сріблястий  
Сторона: ≥ 1 см 
( * )    nD ≥ 1,545 як критерій для додаткового неруйнівного вимірювання показника заломлення продукції (н а момент імпорту).  
 
______________________________   
Додаток 2  
до Технічного регламенту  
криштал евого скла  
(пункт 9) 
 
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ  
ВЛАСТИВОСТЕЙ КРИШТАЛ ЕВОГО СКЛА  
 
I.    ХІМІЧНІ АНАЛІЗИ  
1.   BaO і PbO  
1)   Визначення комбінації BaO + PbO  
Зваж ується з точністю до 0,0001 г приблизно 0,5 г подрібненого  
в порошок скла і помі щається в платиновий посуд. Змоч ується водою  
і дода ється  10 м л 15-відсоткового  розчину сірчаної кис лоти і 10 мл  плавикової 
кислоти.  Нагрі вається на піщаній бані до появи білих парів . Охоло джується  
і знову оброб ляється 10 мл плавикової кислоти.  Нагрівається до повторної 
появи білих парів.  Охолоджується  і проми ваються стінки посуд у водою . 
Нагрівається  до повторної появи білих парів. Охолоджується , обережно 
дода ється 10 мл води, потім перели вається в склянку місткістю  400 мл.  Посуд 
кілька разів проми вається 10-відсотковим  розчином сірчаної кислоти і тим 
самим  розчином дов одить ся до 100 мл . Кип’ят иться  2-3 хвилини  і залиш ається  
відстоюватися приблизно дванадцять годин . 
Проми вається  спочатку 10 -відсотковим  розчином сірчаної кислоти, потім  
два-три рази етиловим спиртом  і пропускається через фільтрувальний тигель 
4 пористості. Суши ться протягом години в духовій шафі  при 
150 °C. Зваж ується BaSO 4 + PbSO 4. 
 
2)   Визначення BaO  
Зважується  з точністю до 0,0001 г приблизно 0,5 г  подрібненого в порошок 
скла і поміщається у платиновий посуд. Змочується водою і додається 10  мл 
плавикової кис лоти і 5 мл хлорної кислоти.  Нагрівається  на піщаній бані до 
появи білих парів . 
Охолоджується і дода ється ще 10 м л плавикової кислоти. Нагрівається   
до повторної появи біли х парів. Охолоджується і проми ваються стінки посуду 
дистильованою водою.  Знову  нагрівається  і випар овується майже до висихання. 
Починається процес знову , додається 50 мл 1 0-відсоткового  розчину соляної 
кислоти та обережно нагрі вається , щоб полегшити розчинення.  Перекла дається 
в склянку місткістю  400 мл  і розводиться водою до 200 мл.  Доводиться до 
кипіння і пропуск ається потік  сірководню  через  гарячий розчин.  Коли осад 
сірководню осідає на дно склянки , зупиня ється потік сірководн ю.  
Продовження додатка  2 
 2 
Пропус кається ч ерез тонк ий фільтрувальний папір і проми вається холодною 
водою, насиченою сірководнем.  
Фільтрат и доводять до кипіння, а в разі необхідно сті зменшують їх об’єм 
випарюванням до 300 м л. У киплячу суміш додається 10 мл 10 -відсоткового  
розчину сірчаної кислоти.  Знім ається з вогню і залишається відсто юватися не 
менше ніж чотир и годин и. 
Пропус кається через  тонк ий фільтрувальний папір, проми вається  
холодною водою.   Осад прожарюється до 1050 °C і зваж ується BaSO 4. 
 
2.   Визначення ZnO  
Фільтрати від виділення BaSO 4 випарюють ся так, щоб зменшити їх об’єм 
до 200 мл.  Нейтралізу ються аміаком за допомогою метилово го червоного  
і дода ється 20 мл  N/10 сірчаної кислоти.  Доводиться рН до 2 (рН -метр)  
додаючи N/10 сірчаної кислоти або N/10 каустичної соди, залежно від випадку . 
Холодний с ульфід цинку  осаджується пропускаючи потік сірководню. Осад  
відсто юється протягом чотирьох годин, потім зб ирається  на тонкий  
фільтрувальний папір.  Промивається  холодною водою, насиченою сірководнем.  
Осад розчиняється на фі льтрі, додаючи до нього 25 м л гарячого  
10-відсоткового  розчину соляної кислоти.  Проми вається  фільтр окропом до 
отримання об’єму близько 150 мл. Нейтралізу ється рідина аміаком за 
допомогою лакмусового папірця , потім додається 1 -2 г твердого уротропіну для 
буферизації розчину приблизно до рН 5. Додається кілька крапель  
0,5-відсоткового  свіжопригот ованого водного розчину ксиленолового 
оранжевого та титру ється розчином N/10 комплексу III до зміни кольору з 
рожевого  на лимонно -жовтий.  
 
3.   Визначення K 2O 
Визначення K 2O шляхом осадження та зважування тетрафенілборату 
калію.  
Процедура:  2 г подрібненого  в порошок  та просіяного скла розчиняється  
в платиновому посуді з додаванням 2 мл концентрованої HNO 3, 15 мл NClO 4, 
25 мл HF , на водяній бані , потім на пісочній бані.  Після виділення густих парів 
хлорної кислоти (до висихання) отримана суміш  розчин яється в 20 мл гарячої 
води і 2 -3 мл концентрованої HCl.  Переноситься в мірну колбу місткістю 
200 мл і дов одиться до об’єм у колби дистильованою водою.  
Реагенти:  6-відсотковий  розчин тетрафенілборату натрію: 1,5 г реагенту  
розчиняється у 250 мл дистильованої води.  Легке помутніння усувається 
дода ванням 1 г гідратованого оксиду алюмінію.  Збовту ється  протягом п’яти 
хвилин і фільтру ється , потім перш і 20 м л знову профільтрувати.  
Розчин для промивання осаду: готується невелика кількість калійн ої солі 
шляхом осаджен ня в розчині приблизно 0,1 г  KCl до 50 м л N/10 HCl, у який   
Продовження додатка  2 
 3 
при перемішуванні вливається розчин тетрафенілборату, до припинення 
випадання осаду. Відфільтр овується через агломерат.  Проми вається  
дистильованою водою.  Висуш ується в ексика торі за кімнатн ої температур и. 
Потім додається 20-30 мг  цієї солі у 250 мл дистильованої води.  Час від часу 
помішу ється . Через тридцять хвилин дода ється 0,5-1,0 г гідратованого оксиду 
алюмінію , перемішу ється кілька хвилин  і потім ф ільтр ується . 
Процедура : береться аликвота  кислотного перевареного розчину,  
що відповідає приблизно 10 мл K 2O. Розв одиться приблизно до 100 мл  
і повільно дода ється  розчин реагенту, приблизно 10 мл на передбачувані  
5 мг K 2O, обережно перемішу ється . Відсто юється максимум п’ятнадця ть 
хвилин, потім відфільтр овується через тарований спечений фільтрувальний 
тигель пористості 3 або 4. Осад п роми вається п ромивним розчином.  Сушит ься 
протягом тридцяти хвилин при 120  °C. Коефіцієнт перетворення становить  
0,13143 для K 2O. 
 
4.   Допустимі від хилення  
Для кожного визначення  допустиме відхилення становить  ± 0,1  
за абсолютним значенням.  Якщо результати аналіз у дають  значення в межах 
допустимих відхилень нижче , ніж встановлені межі (30, 24 або 10%), 
розраховується  середнє значення принаймні з трьо х аналізів.  Якщо це середнє 
значення вище  або дорівнює 29,95 , 23,95 або 9,95 відповідно, скло повинно  
бути віднесе но до виду , що відповідає 30, 24 і 10% відповідно.  
 
II.    ВИЗНАЧЕННЯ  ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
 
1.   Густина  
Густина  вимірю ється  за м етод ом гідростатично го зважування з точністю 
± 0,01. Зразок масою не менше ніж 20 г зважу ється на повітрі та занур юється  
в дистильовану воду при 20 °C.  
 
2.   Показник заломлення  
Показник заломлення  вимірю ється на рефрактометрі з точністю  
до ± 0,001. 
 
3.   Мікротверд ість 
Твердість вимірю ється за методом Віккерс а відповідно до національного 
стандарту, що є ідентичним міжнародному стандарту  ASTM E 92   
з вико ристанням навантаження 50 г  із середнім значенням 15 вимірюва нь. 
 
________________________________ _